806 
Karl Ritter von Hauer. 
3) Brauneisensteine und als Zuschlag bei der Eisenverschmelzung ange- 
wendete Gesteine vom Berge Zebernik im Gömörer Comitat in Ungarn. Analysirt 
von Herrn Ludwig Ferientsik. 
a ), b) Eisensteine von Kubinka. 
a. b. 
Kieselerde 23-50 0-95 
Thonerde 14- 32 15-45 
Eisenoxyd 47-78 68-46 
Manganoxydul Spuren Spuren 
Magnesia 4-30 2-95 
Wasser 10-00 12-14 
99-90 ' 99-95 
c) Eisenstein von Andrei, d) Johanni, e) Tolgyes, f), g) Rakos. 
e. d. e. f. g. 
Kieselerde 21-80 16-90 16-55 29-81 0-65 
Thonerde 13-56 12-94 15-03 13-37 5-16 
Eisenoxyd 48 64 57-66 56-82 46-28 74-40 
Manganoxydul 0-80 Spur 0-95 1-10 12-34 
Magnesia 640 3-05 1 77 1-05 1-35 
Wasser 8-80 9-45 8'80 8-40 6-10 
100-00 100-00 9992 100-01 100-00 
h ) Kalkstein als Zuschlag. 
Kieselerde 0-50 
Thonerde 0-85 
Eisenoxyd . 
Kohlensaurer Kalk . 
97-02 
98-37 
ij Ankerit als Zuschlag. 
Kieselerde 
0-47 
Kohlensaurer Kalk . . . . 
47-40 
Kohlensaures Eisenoxydul. . . . 
3-77 
Kohlensäure Magnesia . 
47-11 
„ Manganoxydul . . 
0-97 
99-72 
k) Gestellstein. 
Kieselerde 
42-95 
Magnesia 
2-65 
Thonerde 
39-50 
Wasser 
6-60 
Kalkerde 
6-70 
98-40 
IJ Talkschiefer als Zuschlag. 
Kieselerde 
27-65 
Thonerde 
18-65 
Eisenoxyd 
28-75 
Magnesia 
23-15 
98-20 
m) Gar-Schlacke. 
Kieselerde 
47-70 
Kalkerde 
24-08 
Thonerde 
13-42 
Magnesia 
11-42 
Eisenoxydul 
3-58 
100-20 
4) Rotheisenstein von Laibach; kommt schalig abgesondert in Mügeln von 
S bis 6000 Centnern vor und ist sehr leicht zu gewinnen. Eingesendet von 
Herrn G. Raufer. 
100 Theile gaben 46-1 Theile Roheisen. 
5) Eisenstein aus Steiermark. Eingesendet von Herrn Baron von Steiger 
Montricher. 
100 Theile gaben 32-2 Theile Roheisen. 
